I cristalli sono per lo più distintamente tabulari secondo jlOOj (fig. 3). 



Pig. 3. 



Spigoli 

 misurati 





Angoli 



OSSERVATI 



Angoli 

 calcolati 



Numero 



- 



iti 



Medie 









1 



o / 



l 



o / 



(100) 



(HO) 



12 



53.18 - 



54.11 



53.57 





(111) 



(100) 



9 



70.18- 



70.48 



70.38 



* 



(111) 



(010) 



7 



46. 9- 



46.32 



46.18 



* 



(100) 



(001) 



2 







75. 5 



75. 4 



(010) 



(HO) 



8 



34.53- 



36.56 



36. 4 



36. 3 



(111) 



- (001) 



2 



57.37- 



57.45 



57.41 



57.38 



(111) 



(110) 



4 



40.46 - 



41. 1 



40.53 



41. 5 



(111) 



(111) 



5 



87. 8- 



87.44 



87.31 



87.24 



Avendo creduto di notare in qualche cristallo un diverso sviluppo 

 delle due faccie opposte di |001|, per verificare se la sostanza appartenesse 

 piuttosto alla classe domatica che alla prismatica, ho cercato di ottenere 

 delle figure di corrosione, ciò che mi è riuscito abbastanza facilmente con 

 alcool assoluto; sulla (100) e sulla (100) ottenni delle figure mono-sim- 

 metriche perfettamente identiche; ciò che mi fa ritenere che la sostanza 

 spetti alla classe prismatica. Sulla (010) di sfaldatura non ho potuto avere 

 figure abbastanza nette e caratteristiche. 



P. sp. = 1.942. 



Sfaldatura facile e perfetta secondo J010{. I piani degli A.O, sono 

 normali al piano di simmetria. Per la luce gialla, la traccia del P.A.O. 

 sulla (010) fa un angolo di circa 51° con l'asse verticale, nell'angolo /S ottuso. 

 La bisettice acuta, negativa, è normale alla (010); dispersione degli assi ottici 

 abbastanza forte : q < v. 



